本文分别用铁镍粉末触媒、含添加剂氮化物MxN的铁镍粉末触媒在国产六面顶压机上合成了优质金刚石单晶,利用光学显微镜观察,发现所合成的金刚石多为六八面体,晶形完整;在大多数用含添加剂氮化物的铁镍触媒合成的金刚石的晶面上有凹线出现,而用不含添加剂铁镍触媒合成的金刚石却没有这种现象.用电子显微镜对凹线的形貌进行了细致的观察.还发现用含添加剂的铁镍触媒合成的金刚石中包裹体明显少于用铁镍触媒合成的金刚石中的包裹体.随着铁基粉末触媒中添加剂氮化物含量的增加,合成金刚石的压力和温度条件逐渐增高,金刚石生长的"V形区"上移.
铁镍触媒 氮 包裹体